## J U R N A L

## P E N E L I T I A N   K A R E T

## INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH
Volume 33, Nomor 1, 2015

## P U S A T   P E N E L I T I A N   K A R E T

## RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
Jurnal Penelitian Karet ISSN 0852 - 808 X Bogor Juni 2015 Vol. 33 No.1 Hlm. 1 - 100
Terakreditasi dengan No. 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012

## J U R N A L

## P E N E L I T I A N   K A R E T

## INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH
Volume 33, Nomor 1, 2015

## P U S A T   P E N E L I T I A N   K A R E T
Terakreditasi dengan No. 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012

## JURNAL PENELITIAN KARET
INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH
ISSN 0852 - 808 X
Volume 32, Nomor 2, 2014
Terbit  pertama  kali  tahun  1983  dengan  nama  Bulletin  Perkaretan  dengan ISSN No. 0216-7867, tahun 1995 berganti nama menjadi Jurnal Penelitian Karet  dan  merupakan  majalah  ilmiah  berdasarkan  keputusan  LIPI  No. 9198/SK/J.10/84 dengan No. ISSN  0852 - 808 X.

## PENERBIT/Publisher
Pusat Penelitian Karet Indonesian Rubber Research Institute
DEWAN REDAKSI (Editorial Boards) Direktur Pusat Penelitian Karet Director of Indonesian Rubber Research Institute Dr. Chairil Anwar, M.Sc.

## Ketua Dewan Redaksi (Editor in-Chief)
Dr. M. Supriadi, M.S.  (Kebijakan Pertanian)

## Anggota Dewan Redaksi (Editorial Members)
Dr. Sinung Hendratno, MS.  (Kebijakan Pertanian) Dr. Sumarmadji, MS.  (Budidaya Tanaman-Eksploitasi) Dr. Thomas Widjaya, MAgrSc.  (Budidaya Tanaman-Agroklimatologi) Dr. Hananto Hadi, MS.  (Pemuliaan dan Genetika Tanaman) Dr. Dadi R. Maspanger, MT.  (Polimer Sains)

## Mitra Bestari (Reviewers)
Prof. Dr. Ir. Asmarlaili S. Hanafiah (Ilmu Tanah, Universitas Sumatera Utara) Prof. Dr. Andi Mulyana  (Sosial Ekonomi, Universitas Sriwijaya) Prof. Dr. Sudirman Yahya (Budidaya Tanaman, Institut Pertanian Bogor)
Dr. Emil Budianto (Kimia Polimer, Universitas Indonesia)
Redaksi Pelaksana (Executive Editors) Ir. Nurhawaty Siagian, MS. Santi Puspitasari, ST. Arief Ramadhan, MSi.

## Alamat Penerbit (Publisher)
Pusat Penelitian Karet (Indonesian Rubber Research  Institute) Jalan Salak No. 1 Bogor Telepon :  (0251) 8319817, 8357937; Fax :  (0251) 8324047 e-mail : jurnal@puslitkaret.co.id; website : www.puslitkaret.co.id
Frekuensi Terbit (Published) Dua nomor setahun (Two issues/year)
Tiras (No. of copies)
1000 eks/penerbitan (1000 copies/issue)
Pencetak (Printer) CV. Mitra Karya
Terakreditasi berdasarkan sertifikat nomor: 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012 dan SK Kepala LIPI nomor 893/E/2012 tanggal 1 Oktober 2012
Jurnal Penelitian Karet memuat artikel ilmiah hasil-hasil penelitian di bidang  perkaretan  dari  Pusat  Penelitian  Karet  maupun  instansi  lainnya. Penerbitan majalah bertujuan untuk menyebarluaskan penemuan-penemuan di  bidang  perkaretan  kepada  sesama  peneliti,  pekebun,  dan  pengguna informasi pada umumnya.
Jurnal Penelitian Karet ini telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat nomor  506/AU2/P2MI/10/2012  dan  Surat  Keputusan  kepala  Lembaga Penelitian Indonesia Nomor 893/E/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
Jurnal Penelitian Karet sebagai media komunikasi penelitian di bidang perkebunan karet memuat tulisan dari aspek pra panen sampai pasca panen dan sosial ekonomi perkaretan.
Indonesian  Journal  of  Natural  Rubber  Research  contains  scientific articles of natural rubber research from Indonesian Rubber Research Institute and other institutions. The objective of the journal is to disseminate the inovation of rubber research to researchers, practitioner and user of information in general.
Indonesian Journal of Natural Rubber Research was accredited based on the Certificate no. 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012 and Decree of the Indonesian Science Institute no. 893/E/2012 dated 1 October 2012.
Indonesian  Journal  of  Natural  Rubber  Research  is  a  research communication medium for rubber estate publishes articles that covering pre- harvest to post-harvest and socio-economy aspects.

## JURNAL PENELITIAN KARET
INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH

## PENGANTAR REDAKSI
Jurnal  Penelitian  Karet  Volume  33  Nomor  1  Tahun  2015  memuat sebanyak  10  publikasi  ilmiah  yang  mencangkup  berbagai  bidang  keilmuan meliputi Pemuliaan, Proteksi Tanaman, Sosial Ekonomi, dan Kimia Polimer. Karya tulis ilmiah tersebut adalah hasil penelitian dari para peneliti di Lingkup Pusat  Penelitian  Karet  dan  pihak  Universitas  dalam  maupun  luar  negeri (Universitas Gadjah Mada dan Universiti Teknologi Malaysia).
Topik  yang  disajikan  dalam  karya  tulis  ilmiah  di  Jurnal  Penelitian Karet ini merupakan topik terkini dalam penelitian dan pengembangan bidang perkaretan.  Aspek  pemuliaan  tanaman  karet  membahas  tentang  keragaan dan potensi genotipe tanaman karet yang dihasilkan dari tetua berkerabatan jauh serta kemampuan adaptasi klon karet seri IRR 100 dan 200. Artikel dari bidang  proteksi  tanaman  menguraikan  tentang  ketahanan  klon  seri  100 terhadap penyakit gugur daun. Dari aspek sosial ekonomi, topik penelitian difokuskan  pada  metode  peremajaan  optimal  tanaman  karet.  Selanjutnya untuk  aspek  kimia  polimer  membahas  teknik  pengawetan  kayu  karet, modifikasi fisika pada karet alam, sintesis elastomer yang dapat didaur ulang serta pembuatan bahan pelunak karet yang ramah lingkungan.
Demikian beberapa topik yang dibahas dalam Jurnal Penelitian Karet Volume 33 Nomor 1 Tahun 2015 kali ini. Semoga seluruh artikel yang dimuat dapat memberikan dampak positif serta bermanfaat dalam mendukung dan memperkuat  agroindustri  karet  nasional,  serta  memperkaya  faedah  ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses redaksional hingga penerbitan Jurnal Penelitian Karet ini, Pengelola mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Dewan Redaksi dan Mitra Bestari yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menyunting dan menelaah artikel sehingga mutu dan substansi ilmiah dari setiap artikel dapat dipertahankan. Pada akhirnya, Pengelola  mengharapkan  saran  dan  kritik  dari  pembaca  sebagai  bahan pertimbangan dalam mencapai kesempurnaan  substansi dan editorial jurnal ini.
Keragaan dan Potensi Hasil Karet dari Beberapa Genotipe Hasil Persilangan Antar Tetua Tanaman Berkerabat Jauh
Sayurandi. (Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet)
Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 1 - 10
Kemajuan pemuliaan dan seleksi tanaman karet sangat bergantung kepada potensi dan ketersediaan  sumber  keragaman  genetik.  Keragaman  genetik  dapat  dihasilkan  melalui kegiatan  persilangan  antar  tetua  yang  memiliki  hubungan  kekerabatan  jauh.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keragaan tanaman dan potensi hasil karet kering dari genotipe hasil persilangan berkerabat jauh   di pengujian evaluasi semaian. Sebanyak 62  genotipe  hasil  persilangan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Sebagai  tetua  betina digunakan klon yang berasal dari populasi Wickham yaitu RRIM 600, IAN 873, IRR 111, PB 260, RRII 105, PM 10, IRR 104, dan IRR 220, sedangkan sebagai tetua jantan digunakan genotipe yang berasal dari ekspedisi IRRDB 1981 di antaranya PN 4267, PN 3508, PN 4143, PN 3760, PN 3763, PN 5009, PN 1682 dan PN 1527. Populasi genotipe F1 tersebut  ditanam di Kebun Percobaan Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet pada tahun 2003 dengan  menggunakan  jarak  tanam  2  x  2  m.  Evaluasi  dilakukan  terhadap  karakter pertumbuhan tanaman, anatomi kulit, dan potensi hasil karet. Hasil analisis menunjukkan keragaman yang cukup signifikan pada lima sifat yang diamati dengan koefisien keragaman hasil karet kering 77,10%, lilit batang 29,32%, ukuran tebal kulit 26,47%,   jumlah cincin pembuluh lateks 27,44%, dan diameter sel pembuluh lateks 17,16%. Genotipe G-17 dan G- 80/2  merupakan  tanaman yang memiliki potensi hasil karet paling tinggi dibandingkan genotipe lainnya, masing-masing sebesar 37,00 g/p/s dan 22,50 g/p/s. Kedua genotipe tersebut  juga  memiliki  pertumbuhan  tanaman  paling  jagur,  dengan  ukuran  lilit  batang tanaman yaitu 67 cm dan 71,5 cm pada umur sepuluh tahun.
Kata kunci: Hevea brasilliensis, kekerabatan jauh, keragaman genetik, pertumbuhan, hasil karet kering
(Sayurandi dan Sekar Woelan)
Uji Adaptasi Klon Karet Harapan IRR Seri 200 Pada Masa Tanaman Belum Menghasilkan di Daerah Beriklim Basah, Kebun Aek Tarum – Kabupaten Asahan
Sayurandi. (Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 11 – 24
Pada tanaman karet, kondisi curah hujan dan hari hujan bisa merupakan salah satu faktor pembatas untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Pada umumnya tanaman karet dapat  tumbuh  dan  berproduksi  optimal  pada  kondisi  curah  hujan  berkisar  1800-2500 mm/th   dan jumlah hari hujan berkisar 115–150 hari/th. Dengan demikian, seleksi klon karet  unggul  yang  dapat  beradaptasi  dengan  baik  pada  kondisi  cekaman  lingkungan tertentu seperti curah hujan tinggi sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengevaluasi  keragaan  klon  karet  unggul  harapan  IRR  seri  200  pada  wilayah beriklim  cukup  basah.  Pengujian  adaptasi  klon  unggul  harapan  IRR  seri  200  dan  klon pembanding PB 260 dibangun  di Kebun Aek Tarum, Kabupaten Asahan pada tahun 2010. Rata-rata curah hujan selama delapan tahun di lokasi penelitian ini  sebesar 2899 mm/th dengan jumlah hari hujan sebanyak 186 hari/th. Jumlah curah hujan dan hari hujan di lokasi  penelitian  ini  tergolong  tinggi,  sehingga  kurang  optimal  untuk  pertumbuhan  dan produktivitas  tanaman  karet.  Pengamatan  terhadap  karakter  pertumbuhan  lilit  batang dilakukan pada umur 1 - 4 tahun. Karakter tebal kulit dan anatomi kulit diamati pada umur 4 tahun. Intensitas serangan penyakit gugur daun Colletotrichum, Oidium, dan Corynespora diamati pada umur 3 dan 4 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klon IRR 205, IRR

## Jurnal Penelitian Karet
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33 No. 1, Juni 2015
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33 No. 1, Juni 2015
210, IRR 215, IRR 219, dan IRR 220 memiliki pertumbuhan jagur. Klon IRR 205, IRR 210, dan 215 memiliki ukuran tebal kulit paling tinggi, sedangkan klon IRR 215 dan IRR 219 memiliki karakter anatomi yang cukup baik.  Semua klon IRR seri 200 yang diuji tergolong moderat  resisten  sampai  dengan  resisten  terhadap  penyakit  gugur  daun  Colletotrichum, Oidium, dan Corynespora.
Kata  kunci:  Hevea  brasilliensis,  IRR  seri  200,  uji  adaptasi,  iklim  basah,  pertumbuhan, karakter sekunder
(Sayurandi, Irwan Suhendry, dan Sekar Woelan)
Uji Adaptasi Klon Karet IRR Seri 100 Pada Agroklimat Kering di Kebun Sungei Baleh Kabupaten Asahan Sumatera Utara
Aidi-Daslin. (Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 25 – 34
Kegiatan pemuliaan karet pada generasi seleksi ke empat (1985-2010) telah menghasilkan berbagai jenis klon unggul diantaranya klon IRR seri 100.  Informasi kinerja yang lebih luas dari berbagai klon  unggul baru diperlukan  untuk pengembangan perkebunan karet pada lokasi tertentu. Percobaan adaptasi klon dibangun tahun 2002 di Kebun Sungei Baleh, PT. Bakrie  Sumatra  Plantation,  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  pertumbuhan  dan produksi  khususnya  di  daerah  Kabupaten  Asahan,  Sumatera  Utara.    Bahan  pengujian adalah 14 klon IRR seri 100, yaitu IRR 100, IRR 104, IRR 105, IRR 107, IRR 109, IRR 110, IRR  111,  IRR  112,  IRR  117,  IRR  118,  IRR  120,  dengan  klon  pembanding  PB  260, menggunakan rancangan   acak kelompok dengan tiga ulangan, tiap plot terdiri dari   550 pohon (11 baris x 50 tanaman), jarak tanam 2,8 x 5,2 m.   Observasi dilakukan terhadap produktivitas  karet  kering    dengan  sistem  sadap  1/2S  d/3.  ET  2,5%  (disadap  setengah spiral, frekuensi sekali tiga hari, menggunakan stimulant Etefon 2,5%). Sifat pertumbuhan yang diamati adalah lilit batang, rata-rata pertambahan lilit batang per tahun, dan tebal kulit,  masing-masing  diamati  pada  ketinggian    setinggi  150  cm  dari  permukaan  tanah, sedangkan  sifat  fisiologi  yang  diamati  adalah  kecepatan  aliran  lateks  dan  indeks penyumbatan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa klon IRR 107   dan IRR 112 memiliki produktivitas karet kering   tertinggi masing-masing 1.527 kg/ha/th dan 1.426 kg/ha/th, pertumbuhan yang cepat dengan  rata-rata pertambahan lilit batang sebelum sadap antara 13,0 cm – 13,4 cm per tahun dan setelah penyadapan 3,9 cm - 4,3 cm per tahun. Klon IRR 107  dan  IRR  112    memiliki  potensi  keunggulan  yang  baik  dan  secara  spesifik  sesuai dikembangkan  di kebun Sungei Baleh, Asahan, Sumatera Utara.
Kata kunci: Hevea brasiliensis,  klon IRR seri 100, adaptasi, pertumbuhan, produksi
(Aidi-Daslin dan Syarifah Aini Pasaribu)
Ketahanan Lapangan Tanaman Karet Klon IRR Seri 100 Terhadap Tiga Patogen Penting Penyakit Gugur Daun
Dalimunthe, C. I. (Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 35 – 46
Penyakit  gugur  daun  utama  pada  tanaman  karet  di  Indonesia  disebabkan  oleh  jamur Colletotrichum gloeosporioides, Oidium heveae dan Corynespora cassiicola. Penggunaan klon resisten  merupakan  metode  pengendalian  yang  efektif  dan  efisien  karena  kemampuan tanaman menghambat atau menahan gangguan penyakit tanpa menggunakan fungisida. Rendahnya  kerusakan  tanaman  pada  klon  resisten  adalah  sebagai  akibat  penurunan
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33 No. 1, Juni 2015
populasi awal patogen dan laju infeksi patogen. Penelitian dilakukan di kebun Sungei Baleh, PT. Bakrie Sumatera Plantation, Deli Serdang, Sumatera Utara, menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan dan dua belas perlakuan terdiri dari IRR 100, IRR 104, IRR 105, IRR 107, IRR 109, IRR 110, IRR 111, IRR 112, IRR 117, IRR 118, IRR 120 dan RRIC 100 sebagai pembanding (kontrol). Pengamatan intensitas serangan penyakit gugur daun di lapangan    dilakukan  dengan  menentukan  secara  acak  10  pohon  contoh/klon  dan  dari setiap pohon diambil 10 tangkai daun atau 30 helai daun dari dua sisi yang berlawanan diantara gawangan tanaman. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui resistensi klon IRR  seri  100  terhadap  tiga  patogen  utama  penyakit  gugur  pada  berbagai  tingkat  umur tanaman. Hasil penelitian menunjukkan intensitas serangan C. gloesporioides, O. heveae dan  C.  cassiicola  berbeda  nyata  diantara  klon  karet  IRR  seri  100  yang  diuji.  Intensitas serangan C. gloesporioides berkisar antara 23,55-30,99% sehingga semua   klon yang diuji termasuk  dalam  kategori  agak  resisten.  Intensitas  serangan  O.  heveae  antara  13,98- 18,66%,  klon IRR 100, IRR 104 dan IRR 109 tergolong resisten sedangkan klon lainnya agak resisten. Intensitas serangan C. cassiicola berkisar   0,00-74,00%, klon IRR 100, IRR 104, IRR  105,  IRR  110,  IRR  111,  IRR  112,  IRR  117,  IRR  118,  IRR  120  tergolong  resisten sedangkan IRR 107  moderat dan IRR 109  rentan. Dari seluruh klon IRR seri 100 yang diuji, IRR  100  dan  IRR  104  memiliki  ketahanan  yang  baik  terhadap  ketiga  patogen  penyebab penyakit gugur daun pada karet dengan tingkat resistensi tergolong agak resisten terhadap C. gloesporioides  dan  resisten terhadap O. Heveae dan C. cassiicola.
Kata kunci :  Hevea brasilliensis, penyakit gugur daun, ketahanan lapang, klon IRR seri 100, C. gloeosporioides, O. heveae, C. cassiicola
(Cici Indriani Dalimunthe, Zaida Fairuzah, dan Aidi-Daslin)
Peremajaan Optimal Tanaman Karet di PT.Perkebunan Nusantara IX (Analisis Simulasi pada Kebun Getas)
Widyasari, T. (Balai Penelitian Getas, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 47 – 56
Peremajaan  tanaman  karet  umumnya  dilakukan  sebelum  mencapai  30  tahun  karena pertimbangan teknis yang tidak sesuai, dan belum dilengkapi analisis finansial yang tepat. Penelitian bertujuan untuk memperoleh saat dan pola peremajaan optimal tanaman karet serta  melihat  responnya  terhadap  perubahan  kenaikan  biaya  dan  penurunan  harga. Pengambilan  sampel  dilakukan  secara  purposive,  dilakukan  di  Kebun  Getas,  PT. Perkebunan  Nusantara  IX,  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah, dengan  menggunakan konsep  maksimalisasi  keuntungan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  saat  optimal peremajaan  tanaman  karet  adalah  saat  umur  25  tahun,  dan  pola  optimal  peremajaan adalah 4% dari luasan kebun karet. Saat optimal dan pola optimal peremajaan juga tetap, saat  dilakukan  perubahan  kenaikan  biaya  5-10%  dan  penurunan  harga  5-10%  secara simultan. Meskipun saat dan pola peremajaan optimalnya terjadi pada saat yang sama, namun  memiliki  perbedaan  nilai  MNR  dan  ANR  yang  semakin  rendah  seiring  dengan turunnya harga dan naiknya biaya. Perusahaan sebaiknya melakukan peremajaan di saat optimal,  jika  melakukan  peremajaan  sebelum  saat  optimal  maka  belum  mencapai keuntungan  rata-rata  tahunan  yang  maksimum.  Namun  kondisi  tersebut,  tergantung produktivitas  tanaman  karet,  harga  jual  karet  dan  biayanya.  Perusahaan  sebaiknya meremajakan kebun karet sesuai pertimbangan teknis dan finansial, sehingga kebun dapat berlanjut dengan seimbang.
Kata kunci : Peremajaan optimal, tanaman karet, maksimalisasi keuntungan
(Titik Widyasari, Slamet Hartono, dan Irham)
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33 No. 1, Juni 2015
Pengawetan Kayu Karet Menggunakan Bahan Organik dengan Teknik Perendaman Panas Vachlepi, A. (Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet )

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 57 – 64
Kebutuhan kayu terus mengalami peningkatan. Sementara itu, ketersediaan kayu hutan semakin berkurang dan terbatas. Kayu karet dapat menjadi salah satu alternatif pengganti kayu  alam.  Untuk  meningkatkan  ketahanan  kayu  karet  dari  organisme  perusak  kayu seperti  serangga  dan  jamur,  perlu  dilakukan  pencegahan  dan  pengawetan.  Penggunaan pengawet kimia diduga mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu perlu alternatif pengawet organik yang lebih ramah lingkungan. Aplikasi bahan pengawet pada kayu karet alam dapat menggunakan teknik perendaman panas. Faktor perlakuan terdiri atas jenis bahan pengawet dan lama perendaman. Bahan pengawet yang digunakan berupa asap cair 5%, ekstrak kunyit 5%, formalin 5% dan boraks 5%. Sedangkan waktu perendaman kayu karet terdiri dari 0 (kontrol), 1, 3, dan 5 jam. Parameter yang diamati yaitu retensi  bahan  pengawet,  penyusutan  berat,  warna  dan  derajat  proteksi  terhadap kerusakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan  asap  cair  sebagai  bahan pengawet kayu karet lebih baik dibandingkan ekstrak kunyit. Retensi dan derajat proteksi asap cair sebagai bahan  pengawet tidak berbeda  dibandingkan  dengan  bahan  pengawet kimia, boraks dan formalin. Penggunaan asap cair hanya akan mempengaruhi warna kayu karet menjadi cokelat muda setelah perendaman. Warna ini akan berubah selama proses penyimpanan  menjadi  cokelat  sangat  pucat.  Aplikasi  terbaik  bahan  pengawet  asap  cair adalah perendaman selama 1 jam.
Kata kunci : Bahan organik, kayu karet, pengawet
(Afrizal Vachlepi, Didin Suwardin, dan Sherly Hanifarianty)
Sifat Mekanik Vulkanisat Campuran Karet Alam-Karet Polibutadien dengan Bahan Pengisi Organobentonit Terekspansi

## Fathurrohman, M. I. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 65 – 74
Komposit  campuran  karet  alam  (NR)  dan  karet  polibutadien  (BR)  dengan  bahan  pengisi organobentonit  terekspansi  dibuat  dengan  cara  pelelehan  kompon  di  dalam  open  mill. Karakteristik pematangan dan sifat mekanik vulkanisat campuran NR-BR dengan bahan pengisi organobentonit terekspansi (OBT) dibandingkan dengan vulkanisat campuran NR- BR (60:40) dengan bahan pengisi carbon black (CB) dan silika (Si) dalam jumlah yang sama. Organobentonit  terekspansi  dihasilkan  dari  interkalasi  asam  stearat  ke  dalam organobentonit sehingga didapatkan organobentonit dengan basal spasi yang cukup besar agar karet mudah masuk ke dalam galeri organobentonit. Hasil menunjukkan bahwa torsi maksimum  dari  kompon  campuran  NR-BR  dengan  bahan  pengisi  OBT  lebih  kecil  bila dibandingkan dengan kompon campuran NR-BR dengan bahan pengisi CB dan Si. Namun, S, t  dan ts  relatif sama. Sifat mekanik dari vulkanisat campuran NR-BR dengan bahan
90 2 pengisi OBT lebih baik dibandingkan dengan vulkanisat campuran NR-BR dengan bahan pengisi  CB.  Kuat  tarik,  perpanjangan  putus,  kekuatan  sobek,  dan  ketahanan  kikis  dari vulkanisat  campuran  NR-BR  dengan  bahan  pengisi  OBT  masing-masing  sebesar  12,57
2 3 MPa, 530%, 1,86 N/mm , dan 148,91 mm /40 m.   Berdasarkan hasil sifat mekanik, maka dapat  disimpulkan  bahwa  organobentonit  terekspansi  dapat  digunakan  sebagai  bahan pengisi yang bersifat menguatkan pada vulkanisat campuran NR-BR.
Kata kunci: Sifat mekanik, campuran NR-BR, organobentonit terekspansi
(M. Irfan Fathurrohman dan Arief Ramadhan)
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33 No. 1, Juni 2015
Karakteristik  dan  Hasil  Uji  Marshall  Aspal  Termodifikasi  dengan  Karet  Alam Terdepolimerisasi Sebagai Aditif
Prastanto, H. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 75 – 82
Aspal termodifikasi polimer merupakan salah satu jenis formula aspal dengan penambahan polimer  untuk  mendapatkan  sifat  perkerasan  jalan  yang  lebih  baik,  yaitu  mengurangi deformasi pada perkerasan, meningkatkan ketahanan terhadap retak dan kelekatan pada agregat.  Penelitian  ini  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  karet  alam  SIR  20 terdepolimerisasi sebagai aditif pada aspal dengan konsentrasi 3%, 5%, dan 7% b/b. Dari hasil  pengujian  penetrasi,  titik  lembek,  titik  nyala,  dan  %  kehilangan  berat  setelah pemanasan didapatkan konsentrasi terbaik, yaitu 5%. Data hasil uji Marshall yang terdiri dari  stabilitas,  pelelehan,  stabilitas  sisa  setelah  perendaman,  dan  hasil  bagi  Marshall berturut-turut adalah 1135,46 kg, 3,47 mm, 91,78%, dan 327,22 kg/mm. Nilai tersebut telah memenuhi persyaratan SNI untuk aspal polimer (SNI 06-2489-91) dan memiliki sifat yang lebih baik daripada aspal tanpa penambahan aditif (kontrol).
Kata  kunci  :  Aspal,  aditif  aspal,  karet  alam,  depolimerisasi,  modifikasi  karet  alam,  uji Marshall
(Henry Prastanto, Adi Cifriadi, dan Arief Ramadhan)
Sintesis Asam Dimer dari Minyak Bunga Matahari dengan Reaksi Diels-Alder untuk Menghasilkan Bahan Baku Self-Healing Rubber
Purbaya, M. (Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 83 – 90
Sintesis asam dimer yang bersumber dari minyak bunga matahari telah dilakukan dengan menggunakan reaksi Diels-Alder. Reaksi ini dilakukan dengan mereaksikan asam  linoleat yang  terkandung  di  dalam  minyak  bunga  matahari  dengan  asam  akrilat.  Hasil  reaksi diharapkan  dapat  digunakan  untuk  sintesis  self  healing  rubber.  Karet  ini  memiliki kemampuan  untuk  dapat  tersambung  kembali  setelah  diputuskan  menjadi  beberapa bagian.  Reaksi  Diels-Alder  dikonfirmasi  dengan  melakukan  analisis  nuclear  magnetic resonance (NMR) dan infra merah spektroskopi. Hasil reaksi menunjukkan bahwa ikatan rangkap karbon di dalam asam linoleat bereaksi dengan asam akrilat untuk menghasilkan asam dimer. Reaksi ini dikonfirmasi dengan munculnya sebuah puncak infra merah yang -1 cukup  luas  pada  kisaran  3600  –  2300  cm .    Puncak  ini  mewakili  ikatan  hidrogen  yang terbentuk dalam asam dimer. Hasil analisis karbon NMR juga menunjukkan pembentukan asam  dimer  pada  puncak  173,2  ppm.  Puncak  NMR  ini  mewakili  karbon  yang  berada  di dalam gugus fungsional asam karboksilat (- COOH).
Kata kunci: Minyak bunga matahari, asam dimer, self-healing rubber, NMR, infra merah
(Mili Purbaya, Hussin Moh Nor, dan Didin Suwardin)
Uji Coba Pembuatan Pelunak Karet Alami Berbasis Minyak Jarak Pagar Epoksi
Kinasih, N. A. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2015, 33(1), 91 – 100
Hasil penelitian pendahuluan diketahui bahwa penggunaaan minyak jarak pagar epoksi memiliki kompatibilitas yang baik dengan vulkanisat karet NBR dan mampu menggantikan
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33 No. 1, Juni 2015
pelunak dioktil flalat (DOP). Kompatibilitas yang baik, serta besarnya peluang pasar minyak nabati epoksi yang mencapai 50 ribu ton per tahun maka perlu dilakukan upaya untuk memproduksi minyak jarak pagar epoksi dalam skala lebih besar. Pada penelitian ini akan digunakan  hasil  percobaan  laboratorium  sebagai  acuan  peningkatan  skala  produksi minyak jarak pagar epoksi. Proses produksi peningkatan skala dilakukan dengan sistem batch. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kondisi dan karakteristik produksi tahap peningkatan skala (rendemen produksi), kualitas produk yang dihasilkan serta stabilitas kualitas  produk  selama  masa  penyimpanan  1  bulan  di  suhu  ruang.  Peningkatan  skala menghasilkan rendemen minyak jarak pagar epoksi murni sebesar 65,11% dan nilai oksiran sebesar 1,43%. Kestabilan mutu produk epoksi selama 1 bulan penyimpanan cenderung tidak stabil. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa proses produksi sistem batch dan penyimpanan selama 1 bulan berpengaruh signifikan terhadap mutu produk epoksi.
Kata kunci: Pelunak, minyak jarak pagar epoksi, laboratorium, peningkatan skala
(Norma Arisanti Kinasih dan Adi Cifriadi)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X
Performance and Rubber Yield Potential of Some Genotypes Coming from Crossing Among Far Genetic Relationship Parental Clones
Sayurandi. (Sungei Putih Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 1 – 10
Rubber plant breeding and selection progress depends very much on potency and source of genetic variability. Genetic variability can be obtained from crossing activity among parental clones which have far genetic relationship. The purpose of this study was to determine the performance of plant growth and dry rubber yield potential of rubber genotypes coming from crossing result of rubber parental clones which have long genetic relationship in seedling evaluation trial. A total of 62 genotypes crossing result were used in this research.   RRIM 600, IAN 873, IRR 111, PB 260, RRII 105, PM 10, IRR 104, and IRR 220 clones were used as female parental clones derived from Wickham's population, while   PN 4267, PN 3508, PN 4143, PN 3760, PN 3763, PN 5009, PN 1682 and PN 2157 clones were used as male parental clones derived from IRRDB expedition in 1981. The F1 genotypes population were planted at Sungei Putih Research Centre Experimental Garden, Indonesian Rubber Research Institute in   2003 with   planting distance 2 x 2 m. The evaluation was done on plant growth, bark anatomy,  and  dry  rubber  yield  potential.  Analysis  result  showed  that  the  variation  was significant for five variables observed, with coefficient of variance of dry rubber yield 77.10%, girth 29.32%, barkthickness 26.47%, number of latex vessel rings 27.44%, and diameter of latex vessel cells 17.16%. The genotype G17 and G80/2 were the plants which had higher dry rubber yield potential than other genotypes which were 37.00 g/t/t and 22.50 g/t/t respectively. The two genotypes also had vigourous plant growth where their  girth size were 67 cm and 71.5 cm at ten years old, respectively.
Keywords:  Hevea  brasilliensis,  far  genetic  relationship,  genetic  variability,  growth,  dry rubber yield
(Sayurandi and Sekar Woelan)
The Adaptation Test of IRR 200 Series Rubber Promising Clones on Immature Period in Wet Climate Area, Aek Tarum Plantation – Asahan District
Sayurandi. (Sungei Putih Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 11 – 24
In rubber plant, the   condition of rainfall   and the number of raindays condition   could be one of the limiting factors of optimum rubber plant growth. In general, the rubber plant can grow and produce optimum with rainfall conditions ranging from 1800 - 2500 mm/yr and number of raindays ranges from 115 -150 days/yr. Thus, the selection of superior clones which can adapt to environmental stress condition is very important. The objective of this research  was to evaluate the performance of  superior promising clones of IRR 200 series in wet climate area. Adaptation test of IRR 200 series clones and comparing  PB 260 clone were conducted at Aek Tarum Estate, Asahan District in 2010. The rainfall average for eight years in this research area was 2899 mm/yr and average raindays  was 186 days/yr. The number of  rainfall  and  raindays  in  this  research  were  categorized  as  high,  so  this  condition influenced growth and rubber productivity less than optimum. The observation   on girth growth character was done at age 1 – 4 years. Barkthickness and bark anatomy characters were  observed  at  age  4  years.  The  attack  intensity  of  Oidium  Colletotrichum,  and Corynespora leaf fall diseases observed at 3 and 4 years. The research results showed that IRR 205, IRR 210, IRR 215, IRR 219, and IRR 220 clones had growth vigorously. IRR 205, IRR 201, and IRR 215 clones had highest barkthickness, and IRR 215 and 219 clones had good  bark  anatomy.  All  clones  of  IRR  200  series  classified  from  moderatly  resistant  to
Vol. 33, No. 1, June 2014

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33, No. 1, June 2014
resistant to Colletotrichum, Oidium, and Corynespora leaf fall diseases.
Keywords:  Hevea  brasiliensis,  IRR  200  series,  adaptation  trail,  wet  climate,  growth, secondary characters
(Sayurandi, Irwan Suhendry, dan Sekar Woelan)
Adaptation Test of IRR 100 Series Rubber Clones at Dry Agroclimate in  Sungei Baleh Estate Asahan District North Sumatra
Aidi-Daslin. (Sungei Putih Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 25 – 34
Breeding activities of rubber at fourth selection generation (1985-2010) had produced some superior  clones,  some  of  them  were  IRR  100  series  clones.  The  wide  information  of performance are needed  for some new superior clones to get the optimal yield in developing of rubber estate at a certain location. The adaptation trial was built in 2002 at Sungei Baleh Estate, PT. Bakrie Sumatra Plantation to know the growth and yield potency in Asahan District-North Sumatra. The materials testing were 14 clones of IRR 100 series, that were IRR 100, IRR 104, IRR 105, IRR 107, IRR 109, IRR 110, IRR 111, IRR 112, IRR 117, IRR 118, IRR 120 with a control  PB 260 clone, using randomized blocks  with three replications, each plot consists of 550 trees (11 rows x 50 plants ),  spacing 2.8 x 5.2 m. Data were collected for dry rubber yield (kg/ha/yr) with ½ S d/3.ET 2.5%   tapping system (tapped by half spiral, once in three days, used 2.5% etephon  stimulant), growth character  observed were girth, the average of girth increment each year and bark thickness at 150 cm above soil surface, while observed physiology character were latex flow rate and plugging index. The results showed that IRR 107 and IRR 112 clones had the highest dry rubber yield  viz. 1426 kg/ha and 1527 kg/ha respectively, the fast growing  with the average of  girth increment  before tapping ranging 13.0 cm to 13.4 cm per year and after tapping 3.9 cm to 4.3 cm per year. IRR 107 and IRR 112 clones had a good potential and can be developed in Sungei Baleh Estate, Asahan, North Sumatra specifically.
Keywords: Hevea brasiliensis, IRR 100 series clones, adaptation, growth, yield
(Aidi-Daslin and Syarifah Aini Pasaribu)
Field Resistance of IRR 100 Series Rubber Clones to Three Major Pathogens of  Leaf Fall Diseases on Rubber Crop
Dalimunthe, C. I. (Sungei Putih Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)
Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 35 – 46
The main leaf fall diseases on the rubber estate in Indonesia are caused by Colletotrichum gloeosporioides, Oidium heveae and Corynespora cassiicola. Using of resistant clone is an effective  and  efficient  method  of  control  because  of  the  ability  to  minimize  crop  damage without  using  fungicides.  The  low  damage  of  resistant  clone  is  as  a  result  of  an  initial population decrease of the pathogen and the rate of pathogen infection. The research was conducted at Sungei Baleh estate PT. Bakrie Sumatera Plantation, Asahan, North Sumatra, using a completely randomized block design with three replications and twelve treatments consisting of IRR 100 series clones (IRR 100, IRR 104, IRR 105, IRR 107, IRR 109, IRR 110, IRR 111 , IRR 112, IRR 117, IRR 118, IRR 120) and RRIC 100 as a comparison (control). Observation of attack intensity in the field was done by determining randomly of 10 sample trees/clones and then 10 or 30 leaf petioles of the samples were taken from two opposite sides between planting lines. The purpose of the research was to determine IRR 100 series

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33, No. 1, June 2014
clone resistance against the three major pathogens leaf fall disease at the different levels of plant  ages.  The  research  results  showed  that  attacks  intensity  of  C.  gloesporioides,  O. heveae and C. cassiicola were significantly different among the IRR 100 series clones. The attacks intensity of C. gloesporioides ranged from 23.55 – 30.99%, so that all clones tested were categorized as moderate resistance. The attack intensity of O. heveae was between 13.98-18.66%, IRR 100, IRR 104 and IRR 109 were classified resistant while the others were moderate resistant clones. The attacks intensity of C. cassiicola ranged from 0.00-74.00%, IRR 100, IRR 104, IRR 105, IRR 110, IRR 111, IRR 112, IRR 117, IRR 118, IRR 120 were classified as resistant clones while IRR 107 was classified as moderately clone and IRR 109 was susceptible clone. All of the tested IRR 100 series clones showed that IRR 100 and IRR 104 had good resistance to three pathogens of leaf fall disease with resistance level of clones to C.  gloesporioides were moderately resistance and to O.  heveae and C.  cassiicola were resistant.
Keywords: Hevea brasiliensis, leaf fall diseases, field resistance, IRR 100 series clones, C.  gloeosporioides, O. heveae, C. cassiicol
(Cici Indriani Dalimunthe, Zaida Fairuzah, and Aidi-Daslin)
Optimum Replanting for Rubber in PT.Perkebunan Nusantara IX (Simulation Analysis at Getas Estate)

## Widyasari, T. (Getas Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 47 – 56
Rubber  replanting  usually  was  performed  less  than  30  years  because  of  inappropriate technical  consideration  without  a  completed  financial  analysis.  The  research  aimed  to determine  the  right  time  and  replanting  pattern  and  also  to  analyze  the  sensitivity  to changes in cost increases and price declines. The sample was taken by purposive, located in Getas Estate, PT Perkebunan Nusantara IX, Semarang regency, Central Java, using profit maximization  concept.  The  results  showed  that  the  optimum  period  to  replant  rubber th should be at the 25  year and the optimal pattern was 4% of the area of rubber plantations. The same results was also shown when had been done with 5-10% price reduction and 5- 10% cost increase simultaneously. Although has the similar result, but it had different value of MNR and ANR, that MNR and ANR values were lower due to falling prices and rising costs. The company should replant rubber at the optimum period, otherwise it will not reach the Anticipated Highest Average Net Revenue (ANR). However, these conditions depended on the productivity  of  rubber,  rubber  selling  prices  and  costs.  Companies  should  replant  the rubber plantations according to appropriate technical and financial considerations, so that sustainable and balanced plantation can be achieved.
Keywords : Optimum replanting, rubber, profit maximization
(Titik Widyasari, Slamet Hartono, and Irham)
Preserving of Rubber Wood using Organic Materials with Hot Soaking Technique
Vachlepi, A. (Sembawa Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 57 – 64
Wood  demand  is  constantly  increasing.  Meanwhile,  the  availability  of  forest  wood  is decreasing and limited. Rubber wood can be an alternative to substitute the natural wood. To improve the durability of rubber wood from destroying organisms such as insects and fungus,  the  prevention  and  preservation  needed  to  be  done.  The  use  of  chemical

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33, No. 1, June 2014
preservatives  has  negative  impact  on  the  environment.  Therefore,  it  needs  alternative organic preservatives that are more environmentally friendly. The application of presevative on rubber wood can use hot soaking technique. The treatment consists of preservative types and soaking time. Preservative materials used were liquid smoke 5%, turmeric extract 5%, formaldehyde 5% and borax 5%. While soaking time consists of 0 (control), 1, 3, and 5 hours. Parameters  observed  namely  retention  of  preservatives,  weightloss,  color  and  degree  of protection. The results showed that the use of liquid smoke as a preservative rubber wood better than the turmeric extract. Retention and degree of protection of liquid smoke as a preservative was no different than chemical preservatives, borax and formaldehyde. The use of liquid smoke would only affect the color becomes light brown rubber wood after soaking. This  color  would  change  during  the  storage  process  becomes  very  pale  brown.  The  best application of preservative liquid smoke was soaking for 1 hour.
Keywords: Organic materials, rubber wood, preservative
(Afizal Vachlepi, Didin Suwardin and Sherly Hanifarianty)
Mechanical Properties of Natural Rubber-Butadiene Rubber Blend Vulcanizates Filled Expanded Organobentonite
Fathurrohman, M. I. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 65 – 74
Natural  rubber  (NR)  and  polybutadiene  rubber  (BR)  blend  composites  filled  expanded organobentonite  were  produced  by  melting  compounding  in  the  open  mill.  Curing characteristics  and  mechanical  properties  of  NR-BR  blend  vulcanizates  filled  expanded organobentonite (OBT) were compared with NR-BR blend vulcanizates (60:40) filled carbon black (CB) and silica (Si) with the equal loading of filler. Expanded organobentonite was produced  from  stearic  acid  intercalation  into  organobentonite  so  that  obtained organobentonite with high basal spacing in order to rubber that easily intercalate into the gallery  organobentonite.  The  results  showed  that  maximum  torque  of  NR-BR  blend compound filled OBT was smaller compared with the NR-BR compound filled CB and Si. However, S, t  and ts were relatively similar. The mechanical properties of the NR - BR blend 90
2
vulcanizates filled OBT were better than the NR-BR blend vulcanizates filled CB. Tensile strength, elongation at break, tear strength, and abrasion resistance of the NR - BR blend
2
3
vulcanizates  filled  OBT  were12.57  MPa,  530%,  1.86  N/mm ,  dan  148.91  mm /40  m, respectively. Based on the results of mechanical properties, it could be concluded that the expanded  organobentonite  could  be  used  as  reinforcing  filler  in  the  NR-BR  blend vulcanizates.
Keywords: Mechanical properties, NR-BR blend, expanded organobentonite
(M. Irfan Fathurrohman and Arief Ramadhan)
Characteristic and Marshall Testing Result of Modified Asphalt with Depolymerized Natural Rubber as Additive
Prastanto, H. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 75 – 82
Polymer modified asphalt is one kind of asphalt formula with the polymer addition to get better roadpavement properties i.e. reduce the deformation of pavement, improve cracking resistance  and  the  tackiness  of  aggregate.  This  research  was  conducted  by  using depolymerized natural rubber SIR 20 as additive of asphalt with the concentration of 3%,

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 33, No. 1, June 2014
5%, and 7% w/w. Test result showed that based on penetration, softening point, flash point, and % loss on heating, it was found that the best concentration was 5%. Data of Marshall test consisted of the stability, flow, index of retained strength, and Marshall Quotient were 1135.46 kg, 3.47 mm, 91.78%, and 327.22 kg/mm, respectively. That value had meet with polymer asphalt quality standard (SNI 06-2489-91) and it was better performance compared with asphalt without additive addition (control).
Keywords : Asphalt, additive, natural rubber, depolymerization, modification, Marshall test
(Henry Prastanto, Adi Cifriadi, and Arief Ramadhan)
Dimer Acid Synthesis from Sunflower Oil by Using Diels-Alder Reaction to Produce Raw Material for Self-Healing Rubber
Purbaya, M. (Sembawa Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 83 – 90
Dimer acid synthesis from sunflower oil was performed by using the Diels-Alder reaction. This reaction was carried out by reacting linoleic acid from sunflower oil with acrylic acid. The resulting product was expected to be used for the synthesis of self-healing rubber. This rubber had ability to re-joint after tearing into parts. The Diels-Alder reaction was confirmed by nuclear magnetic resonance (NMR) and infrared spectroscopy. It was found that carbon double bond in linoleic acid was attached by acrylic acid to yield dimer acid. This reaction
-1 was confirmed by appearing a broad peak in infra red spectra at range 3600 – 2300 cm . This peak represented hydrogen bond in dimer acid. Moreover, NMR result also showed the dimer acid  forming  at  peak  173.3  ppm.  This  NMR  peak  represented  carbon  in  carboxylic  acid functional groups (-COOH).
Keywords: Sunflower oil, dimer acid, self-healing rubber, NMR, infrared
(Mili Purbaya, Hussin Moh Nor, and Didin Suwardin)
Manufacturing Trial of Natural Rubber Plasticizer Based on Epoxidized Jatropha Curcas Oil
Kinasih, N. A. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2015, 33(1), 91 – 100
Preliminary investigation shown that epoxidized jatropha curcas oil was compatible with NBR vulcanizate and able to replace Dioctyl Phthalate (DOP). The production of epoxidized jatropha curcas oil has to be scale up depend on  plasticizer compatibility and high market opportunity up to 50 thousand tons per year. The production condition in this research was held based on laboratory investigation. Scale up production was done by batch system. The research was described about condition and characteristic (yield) on scale up production, quality  of  epoxidized  product  and  product  stability  during  one  month  storage  in  room temperature. The scale up production was producing 65.11% of yield and 1.43% of oxirane number. Epoxidized product shown unstable during one month storage. Statistical analysis showed that production process by batch system and one month storage was significantly influence to epoxidized product quality.
Keywords: Plasticizer, epoxidized jatropha curcas oil, laboratory, scale up
(Norma Arisanti Kinasih and Adi Cifriadi)

## JURNAL PENELITIAN KARET
INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH Vol. 33 No. 1, 2015

## DAFTAR ISI CONTENTS
Halaman

## Page
Keragaan  dan  Potensi  Hasil  Karet  dari  Beberapa  Genotipe  Hasil Persilangan  Antar  Tetua  Tanaman  Berkerabat  Jauh  (Performance  and Rubber  Yield  Potential  of  Some  Genotypes  Crossing    Coming  from  Among  Far Genetic Relationship Parental Clones) SAYURANDI dan Sekar WOELAN............
1 – 10
Uji  Adaptasi  Klon  Karet  Harapan  IRR  Seri  200  Pada  Masa  Tanaman Belum  Menghasilkan  di  Daerah  Beriklim  Basah,  Kebun  Aek  Tarum, Kabupaten Asahan  (The  Adaptation  Test  of  IRR  200  Series  Rubber  Promising Clones  on  Immature  Period  in  Wet  Climate  Area,  Aek  Tarum  Plantation  – Asahan District) SAYURANDI, Irwan SUHENDRY, dan Sekar WOELAN.............
11 – 24 Uji  Adaptasi  Klon  Karet  IRR  Seri  100  Pada  Agroklimat  Kering  di  Kebun
Sungei  Baleh  Kabupaten  Asahan  Sumatera  Utara  (Adaptation  Test  of  IRR 100  Series  Rubber  Clones  at  Dry  Agroclimate  in    Sungei  Baleh  Estate  Asahan
District North Sumatra) AIDI DASLIN dan Syarifah Aini PASARIBU................... 25 – 34 Ketahanan  Lapangan  Tanaman  Karet  Klon  IRR  Seri  100  Terhadap  Tiga
Patogen  Penting  Penyakit  Gugur  Daun  (Field  Resistance  of  IRR  100  Series Rubber  Clones    to  Three  Major  Pathogens  of    Leaf  Fall  Diseases  on  Rubber
Crop) Cici Indriani DALIMUNTHE, Zaida FAIRUZAH, dan AIDI DASLIN............ 35 – 46 Peremajaan  Optimal  Tanaman  Karet  di  PT.  Perkebunan  Nusantara  IX
(Analisis Simulasi Pada Kebun Getas (Optimum Replanting for Rubber in PT. Perkebunan  Nusantara  IX  (Simulation  Analysis  at  Getas  Estate)  Titik
WIDYASARI, Slamet HARTONO, dan IRHAM.................................................... 47 – 56 Pengawetan  Kayu  Karet  Menggunakan  Bahan  Organik  dengan  Teknik
Perendaman  Panas  (Preserving  of  Rubber  Wood  by  Using  Organic  Materials with Hot Soaking Technique) Afrizal VACHLEPI, Didin SUWARDIN, dan Sherly
HANIFARIANTY................................................................................................ 57 – 64
Sifat  Mekanik  Vulkanisat  Campuran  Karet  Alam-Karet  Polibutadien dengan  Bahan  Pengisi  Organobentonit  Terekspansi  (Mechanical  Properties of  Natural  Rubber-Butadiene  Rubber  Blend  Vulcanizates  Filled  Expanded Organobentonite) M. Irfan FATHURROHMAN dan Arief RAMADHAN................. 65 – 74
Karakteristik  dan  Hasil  Uji  Marshall  Aspal  Termodifikasi  Dengan  Karet Alam  Terdepolimerisasi  Sebagai  Aditif  (Characteristic  and  Marshall  Testing Result  of  Modified  Asphalt  with  Depolymerized  Natural  Rubber  as  Additive)
Henry PRASTANTO, Adi CIFRIADI, dan Arief RAMADHAN................................ 75 – 82
Sintesis  Asam  Dimer  dari  Minyak  Bunga  Matahari  dengan  Reaksi  Diels- Alder  untuk  Menghasilkan  Bahan  Baku  Self-Healing  Rubber  (Dimer  Acid Synthesis  from  Sunflower  Oil  by  Using  Diels-Alder  Reaction  to  Produce  Raw Material for Self-Healing Rubber) Mili PURBAYA, Hussin Moh NOR, dan Didin
SUWARDIN...................................................................................................... 83 – 90 Uji  Coba  Pembuatan  Pelunak  Karet  Alami  Berbasis  Minyak  Jarak  Pagar Epoksi (Manufacturing Trial of Natural Rubber Plasticizer Based on Epoxidized Jatropha Curcas Oil) Norma Arisanti KINASIH dan Adi CIFRIADI..................... 91 – 100